766 Sitzung der phys.-math. Classe v. 10. Juli. — Mittheilung v. 19. Juni. 
erlaubte, möglichst senkrecht zur Richtung der durchgehenden Licht- 
strahlen in die Mitte zwischen die Pole gebracht. Benutzt wurde 
immer Sonnenlicht. 
Um die Drehung durch die Eisen-, Cobalt- und Nickelschichten 
zu erhalten, wurde eine Stelle eines Glasstückes, welche beim galvano- 
plastischen Niederschlag nicht mit Metall überzogen war, verglichen 
mit einer Stelle, welehe mit einer Schicht der Metalle bedeckt war, 
indem erst die Drehung durch Glas und Platin bestimmt wurde 
und dann die Drehung durch Glas, Platin und Eisen, Cobalt oder 
Nickel. Es ergab sich übrigens, dass die dünne Platinschicht keine 
messbare Drehung erzeugte, so dass eine Stelle eines Glases mit 
Metallüberzug verglichen werden konnte mit einer Stelle desselben 
Glases von dem mittelst Säure der galvanoplastische Überzug und 
das Platin weggewischt war. — Da bei der Drehung durch Glas und 
Platin allein, so wie durch die mit Fe, Co oder Ni belegten Stücke 
eine ziemlich starke Farbendispersion auftrat, wurde in den zunächst 
folgenden Versuchen auf den Übergang zwischen Blau und Roth ein- 
gestellt, also die Drehung für die mittleren Strahlen des Speetrums 
bestimmt. Als Drehung ist im Folgenden, wenn nichts Besonderes 
hinzugefügt ist, immer die Summe der Drehungen nach der einen 
und anderen Seite, welche bei Umkehrung des Stroms eintritt, an- 
gegeben. Die Drehung im Sinn der Amrere’schen Ströme ist ferner 
als positive, diejenige im entgegengesetzten Sinn als negative bezeichnet. 
Eisen. 
Eisenspiegel Nr. ı. Braun durchsichtig. 
Drehung durch Glas und Platin bei Umkehr des Stroms + 1° o 
AURchn 6 ]asspElatınuncdR] Sen + 4030’ 
Drehung durchy Risenschicht 2.2. 2... 2. + 3030’ 
Eisenspiegel Nr. 2. Sehr dünn, ganz hellbraun durchsichtig. 
ID urche Gas Aund RP] + 1930’ 
durch. Glass Platıngund@EisenWer + 2024 
Drehung kürch Eisen 2a BR N + 0054 
Eisenspiegel Nr. 3. 
durch) Glasund "Platin ae BR EN + 1042’ 
durche Glas, Platin und Bisen@re + 3048 
Drehung, dureh Bisen. au... ao cny 
Eisenspiegel Nr. 4. 
Nachdem dieser Spiegel mit einer ziemlich hell durchsichtigen 
Eisenschicht überzogen war, wurde auf die eine Hälfte nochmals eine 
